Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 131

Б Р О Й  9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
7. Изпитване със солена вода и за устойчи-
вост на атмосферни влияния (изпитване със
солена мъгла)
7.1. Цел и осъществяване
Това изпитване установява въздействието на
солената вода и солената атмосфера при експ-
лоатация, транспорт и съхранение съгласно
чл. 3.01.То може да бъде ограничено до образец
или образци от използваните материали.
Спецификациите по-долу се основават на
публикация 68 на Международната електротех-
ническа комисия IEC, част 2-52.
7.2. Изпълнение
1. Изпитвателна апаратура
Изпитването се провежда в изпитвателна
камера с използване на пулверизатор и солен
разтвор, отговарящ на следните условия:
—материалите на изпитвателната камера и
пулверизаторът не влияят на корозиращото
въздействие на солената мъгла,
—във вътрешността на изпитвателната ка-
мера се разпространява фина, хомогенна, мок-
ра и гъста мъгла; разпространението не се вли-
яе от завихряния от присъствието на образеца;
струята не попада пряко върху образеца; капки-
те, които се образуват във вътрешността на
изпитвателната камера, нямат възможност да
паднат върху образеца;
—изпитвателната камера е адекватно вен-
тилирана, а вентилационният отвор—предпа-
зен от внезапни промени в движението на въз-
духа, така че не се допуска образуване на силно
въздушно течение в камерата;
—соленият разтвор се състои в тегловно от-
ношение от 5 ± 1 части чист натриев хлорид, с
не повече от 0,1% натриев йодид и 0,3% приме-
си, в сухо състояние, до 95 ± 1 части дестилира-
на или напълно обезсолена вода; неговият рН е
между 6,5 и 7,2 при температура + 20 ± 2° С и се
поддържа в тези граници по време на работа;
веднъж разпръснат разтвор не трябва да се из-
ползва повторно;
—сгъстеният въздух, използван за разпръс-
кването, не съдържа примеси, като масло или
прах, и е с равнище на влажност не по-малко от
85 %, за да не се допусне запушване на дюзата,
—мъглата, разпръсквана в камерата, е с та-
кава плътност, че средната кондензация за ця-
лото време в съд с хоризонтална площ 80 сm2,
независимо къде бъде поставен в камерата, е
между 1 и 2 ml на час; за да се наблюдава плът-
ността на мъглата, най-малко два съда се поста-
вят в камерата по такъв начин, че да не бъдат
покривани от образеца и да не приемат капещи
кондензати; за да се калибрира количеството на
разпръсквания разтвор, времетраенето на разп-
ръскването е не по-малко от 8 h, периодът на
влажност между фазите на разпръскване се про-
вежда в климатизирана камера, в която възду-
хът се поддържа при температура +40 ± 2° С и
относителна влажност 93 ± 3 %.
2. Предварителна проверка
На образеца се прави визуален оглед с цел да
се удостовери, че е в безупречно състояние и в
частност, че е правилно сглобен и всички отво-
ри се затварят правилно. Външните повърхнос-
ти, замърсени с грес, масло или кал, се почис-
тват. Всички контролни приспособления и дви-
жещи се части се задвижват и проверяват дали
работят добре. Подвижността на всички проб-
ки, капаци и движещи се части, които са пред-
видени да се свалят или движат по време на
експлоатация или поддръжка, трябва да се про-
верят по отношение на подвижността им и да
бъдат върнати на място правилно.
Образецът се пуска в работа в съответствие
с указанията на производителя при номинал-
ното напрежение на бордовата мрежа при толе-
ранс от ± 3%.
След като изтече времето, необходимо за
влизане в нормална експлоатация, функциите
се проверяват, а работните данни, които са съ-
ществени за използването му на борда и за оцен-
ка на въздействието на солената мъгла, се за-
писват и отбелязват. След това образецът се
изключва, за да бъде подложен на мокрене.
3. Етап на мокрене
Образецът се поставя за два часа в камерата
със солена мъгла при температура от + 15° до
+35° С.
4. Етап на влажност
Образецът се поставя в климатиризаната
камера, така че от него да капе най-малкото
възможно количество солен разтвор. Той се
държи в климатиризаната камера в течение на
седем дни при температура +40 ± 2°С и относи-
телна влажност 93 ± 3%. Той не трябва да влиза
в контакт с друг образец или метален предмет.
Няколко мостри могат да бъдат подредени по
такъв начин, че да не си влияят взаимно.
5. Подготовка на теста за изпитване
Действията по т. 3 и 4 се повтарят три пъти
6. Последващо изпълнение
След четвъртия цикъл на изпитване образе-
цът се изважда от камерата за климатизация и
незабавно се мие 5 min в течаща вода от крана,
а след това се изплаква с дестилирана или обез-
солена вода. Капките, полепнали по образеца,
се свалят с въздушна струя или отръскват.
Образецът се излага на нормалната темпе-
ратура на средата за не по-малко от 3 h и във
всеки случай достатъчно дълго, за да може вся-
ка видима влага да се изпари, преди да бъде
подложен на последен оглед. След изплакване-
то образецът се суши в течение на един час при
+55 ± 2°С.
7. Заключения от огледа
Прави се оглед на външния вид на образеца.
Естеството и размерът на уврежданията по срав-
нение с първоначалното състояние се записват
в доклада за изпитванията при необходимост
със снимки за доказателство.